Marxens: Zustandsänderungen der Metalle, 



215 



Der balltechnische Zielpunkt des Dauerversuches wird immer sein, 

 diejenige Spannung- cr^y ("Arbeitsfestigkeit'«) zu finden, die der 

 Körper vielmillionenmal ertragen kann, ohne zu Bruche zu gehen. 



Es fragt sich, ob man nicht auf kürzerm Wege zum Ziele ge- 

 langen kann; solclie Wege zu finden wird sich lohnen. 



AuTENHEiMER" u. a. haben angenommen, daß der Bruch beim Dauer- 

 versuch dadurch herbeigeführt werde, daß bei jeder Anspannung ein 

 gewisser kleiner Teil des Arbeitsvermögens im Stabe aufgezehrt wird, 

 so daß sich der Gesamtbeti-ag allmählich erschöpft. Um diese An- 

 schauung zu prüfen, habe ich bei meinen Dauerversuchen die bleibende 

 Verlängerung und die Querschnittsänderungen des Stabes von Zeit zu 

 Zeit feststellen lassen und habe gefunden, daß in der Tat bei jeder 

 Anspannung von der Größe, die schließlich zum Bruche führt, eine 

 bleibende Verlängerung erzeugt wird. Sehr viele Stäbe haben einen 

 Verlauf des Formänderungs Vorganges bei oft wiederholten Beajispru- 



chungen gezeigt, der wie in 



Fig. 5. 



Fig. 5 dargestellt werden 

 kann, indem man die Zahl 

 der A^nspannungen A nach 

 rechts, die dabei erzielten 

 Verlängerungen i5" nach oben 

 aufträgt. Wenn die Anspan- 

 nung <j^ die Streckgrenze (jg 

 erreicht oder übersteigt, so 

 wird der Linienverlauf, an- 

 fangs steil aufsteigend, in 

 die fast gerade Linie n h üljergehen und hinter b bis Z wieder steil 

 ansteigen, d. h. also, zu Beginn und am Ende des Versuches tritt 

 eine starke Verlängerung auf, und auf der Strecke ab nimmt meistens 

 die Verlängerung E' proportional mit der Zahl der Beanspruchungen 

 A zu, bis kurz vor dem Bruch bei Z wiederum starke Formänderung 



eintritt. Die Neigung — j der Geraden ab gibt also ein Maß für die 



jeder Anspannung entsprechende Formänderung, d. h. für den Anteil, 

 um den das Arbeitsvermögen des Stabes erschöpft wird. 



Wenn dieser Vorgang immer gesetzmäßig eintritt und man im- 

 stande wäre, das jedem Stoff zukommende Arbeitsvermögen restlos 

 zu bestimmen, so könnte in der Tat durch verhältnismäßig wenige 

 Anspannungen der Zweck des Dauerversuches erreicht werden und 



' A. Marxens, Handbuch der Materialierdtnnde für den Maschinenbau, Abs. 312. 

 ^ AuxENHEiMER, Schwächung des Arbeitsvermögens der Materialien durch Be- 

 lastungsuechsel, Broschüre. 



Sitzungsberichte 1910. 18 



